|5| Arbeiten in dem chemischen Laboratorium der k. k. geol. Reichsanst. 431 



Nr. XV. Cokcs. Zur Untersuchung- eingesendet von der Peters walder 

 Cokes-Anstalt des E. J. Gobi et in Mährisch-Ostrau. 



Asche in 100 Theilen 13-5 



Schwefel in 100 Theilen 0-48. 



Nr. XVI. Minium-Proben. Zur Untersuchung eingesendet von dem 

 k. k. Landesgerichte in Troppau. 



Die Probe aus dem Fass Nr. 2809 ergab einen Gehalt von 1 -42 Pr. 

 Sauerstoff mehr als das Monoxyd von Blei enthält. Diese Probe enthält 

 darnach 21-21 Proc. Bleisuperoxyd (Pb0 2 ) oder 60-79 Proc. Mennige, 

 (Bleihyperoxydul Pb 3 4 ). 



Die Probe aus dem Fass Nr. 2810 ergab 1-78 Proc. Sauerstoff 

 mehr als dem Bleimonoxyd zukommt. Diese Probe enthält darnach 

 2G-58 Proc. Bleisuperoxyd oder 79-76 Proc, Mennige (Bleihyperoxydul). 



Das chemisch reine Minium enthält 34-88 Bleisuperoxyd (Pb 2 ) 

 oder selbstverständlich 100 Proc. Bleihyperoxydul (Pb 3 4 ). Wird die 

 Mennige aus Bleiglätte (Massicot) dargestellt, so enthält sie auch nach 

 acht Feuern nur 26 Perc. Superoxyd oder 74-8 Proc. Hyperoxydul. Das 

 aus Blei weiss erzeugte Minium enthält dagegen nach drei Feuern 33-2 

 Proc. Superoxyd oder 95-3 Hyperoxydul bei derfabriksmässigen Darstel- 

 lung im Grossen. 



An fremden Beimengungeu wurden in beiden Proben kleine Men- 

 gen von Thonerde, Kalk und Eisen gefunden. Diese Beimengungen sind 

 aber selbst aus mehreren Grammen des Materials nicht wägbar , daher 

 dasselbe als nahezu chemisch rein und demnach als Fabriksproduct in 

 dieser Beziehung als vollkommen genügend zu betrachten ist. 



Der Gehalt an Superoxyd erscheint hoch genug, wenn die Darstel- 

 lung aus Bleiglätte geschah, aber zu gering gegenüber dem, was sich bei 

 der Miniumdarstellung aus Bleiweiss erreichen lässt. 



Nr. XVII. Bleiglanz. Zur Untersuchung auf dessen Silberhalt einge- 

 sendet von Herrn Franz Fl ad rieh, Schichtmeister zu Kscheutz. 

 1 Centner Bleiglanz enthält 0-1 Münzpfund Silber. 



Nr. XVIII. Kupfererz. Zur Untersuchung eingesendet von der gräf- 

 lich Mittro wsky 'sehen Eisenwerks-Verwaltung zu Stiepanau. 



Dieses Probestück, eiü Gemenge von kohlensaurem Kupferoxyd und 

 Kupferoxydul enthaltend, gab: 



20-5 Procent Kupfer Metall. 



Diese Kupferverbindungen lassen sich leicht durch Säuren auszie- 

 hen, daher diese Erze zur Verarbeitung auf nassem Wege sehr geeignet 

 wären. Der Halt ist, wie obige Zahl zeigt, sehr hoch. 



Nr. XIX. Braunkohle von Bela, SSW. von Warasdin. Zur Unter- 

 suchung eingesendet von Herrn Grafen Marc. Bombelles zu Schloss 

 Opeka. 



Wasser in 100 Theilen 15-7 



Asche in 100 Theilen 18-0 



Reducirte Gewichtstheile Blei 15-762 



Wärme Einheiten 3562 



Aequivalent einer 30" Klafter weichen Holzes sind Centner . . 14,; 7 



In dem eingesendeten Stücke ist Schwefelkies in sichtbaren Mengen 

 vorhanden. 



55* 



